2o6 



Besprechungen. 



Helianthus annuus 21. November — 20. Dezember. 



Die übrigen Versuche, auch mit den anderen bereits genannten 

 Pflanzen hatten hinsichtlich des Einflusses des Zuges auf die Zugfestig- 

 keit das gleiche positive Ergebnis. Die Größe der Zellwandflächen der 

 Hartbastelemente wurde auf Querschnitten nur für Helianthus und Si- 

 napis, die Zahl der Sklerenchymfasem für alle Versuchsobjekte gemessen: 

 die Zahlen sprechen nach des Verf. Meinung für eine positive Wir- 

 kung des Zuges. Bei allen untersuchten Arten, mit Ausnahme von 

 Sinapis und Rubus, wurde unter dem Einflüsse des Zuges auch die 

 Querschnittsfläche der Holzelemente etwas vergrößert. 



Die Frage scheint von Interesse, welchen Umständen der Verf. 

 seine positiven Erfolge gegenüber seinen Vorgängern zu verdanken hat. 

 Darüber hat sich der Ref. kein sicheres Urteil zu bilden vermocht. 

 Die Methodik ist von den früheren Arbeiten nicht wesentlich verschieden. 

 Nur an Stelle der Methode, die Ball verwendet hatte, um das Zer- 

 reißungsgewicht zu ermitteln, hat der Verf. eine bessere Versuchsan- 

 ordnung treten lassen. Bei Anwendung von Balls Methode sollen die 

 Stengel leicht an der Zugstelle reißen. Im übrigen sind die mittleren 

 Unterschiede in der Ausbildung des mechanischen Systems zwischen 

 den gezogenen und den unbeeinflußten Pflanzen so gering, daß die 

 Zugwirkungen den früheren Forschern entgangen sein könnten. Diese 

 Vermutung hätte freilich nur dann einen Sinn, wenn man die Zahlen 

 des Verf. als beweiskräftig betrachten will. Der Einfluß des Zuges ist 

 so gering und die individuellen Unterschiede sind nach des Verf. Ta- 

 bellen so groß, daß es fraglich erscheint, ob die kleine Zahl der Ver- 

 suchspflanzen (4 — 13, nur einmal 15 und 20) hinreichend brauchbare 

 Mittelwerte liefern konnte. So z. B. schwanken die Einzelwerte in der 

 oben auszugsweise mitgeteilten Tabelle für Sinapis: 



bei Versuchs-, bei Kon trollpflanzen 

 Zerreißungsgewicht in kg . . . . 7,7 — 32,63 5,54 — 25,86 



Zellwandfläche des Hartbastes in g 4,598 — 11,801 4,159 — 7,075 



Zahl der Hartbastfasern .... 526—861 365 — 542 



Holzzellwanddicke in Mikronen . 2,5 — 4,625 2,5 — 4,06 



